( 2 ) ) 



sanl avec la température. L'influence de la vitesse de mise en chargée sur 

 les allongements est d'ailleurs peu sensible. 



» Les charges de rupture sont données dans le Tableau suivant : 



lô". 100". i')o°. ■'0(1". 35o". 3oo°' .^"jo". 400°. ^'io». 



ki; kp kc kg ks ks ks kc ks 



Cuivre 2.5,2 22,9 20 16,9 i4 12,7 9,4 7 3,6 



Aluminium 18, 5 i4j9 12,7 10 7,6 5,6 3,8 2,4 1,6 



Nickel 55,2 55,2 55, i 5.5 04 5i 44 37 3o,4 



Argent 17,2 16 i3,6 11,4 8,9 7,1 6 5,'! 4,8 



Bronze d'aluminium . .. 53,2 52,4 5i 49 1'* 4" 44,2 37 23,2 10 



Cuivre, fer, nickel 42,4 42,2 4',''* '4o,6 39,2 37 28 18,2 S 



lô". 70". 100°. j5o". 200". .îiio". 



Zinc i2''s, 4 3'-B,6 2''iî,4 o''s,9 o'"s,7 o'--,6 



» Ou distingue en général deux modes d'allongement : 1° V allonge- 

 ment proportionnel, dans lequel à une charge donnée, appliquée avec une 

 vitesse donnée, correspond un allongement déterminé; 2° V allongement 

 par striction, qui, dans le cas des essais par traction directe, se produit 

 sous charge constante avec une vitesse accélérée jusqu'à la rupture. Dans 

 les métaux durs, l'allongement proportionnel existe seul ; les métaux 

 mous présentent successivement l'allongement proportionnel et l'allonge- 

 ment par striction. 



» Il existerait également d'après mes expériences un troisième mode 

 d'allongement, que je désignerai sous le nom (['allongement proportionnel 

 par recuit; cet allongement est proportionnel en ce sens qu'il se produit 

 sur toute la longueur du métal en essai, au lieu de se localiser sur une 

 faible longueur comme la striction ; mais il n'y a plus aucune relation entre 

 l'allongement et l'efifort qui le produit : c'est-à-dire que sous un effort 

 constant le métal s'allonge jusqu'à rupture avec une vitesse sensiblement 

 constante, vitesse qui peut être très faible. 



» Cet effet est dû à un recuit, qui détruit l'écrouissage au fur et à me- 

 sure de sa production, avec une vitesse d'autant plus grande que la tem- 

 pérature est plus élevée. Il en résulte que, pour une même charge, la vitesse 

 d'allongement par recuit croît avec la température. A une même tempéra- 

 ture la rupture peut être produite par des charges variables, et la A'itesse 

 d'allongement croît alors avec la charge. 



» L'allongement par recuit se produit dans tous les métaux à partir 

 d'une température convenable: dès la température de i5° pour le cuivre 

 et l'argent; au-dessous de 70° pour le zinc; à partir de 280° pour l'alumi- 



C. R., 1889, ■>' Semestre. (T. Cl.\, N° i.) 4 



